J90' SUR UNE COULEUR POURPRE 



PREMIER P R O C li D li. . 



ALUMINE ET- MAGNESIE. 



Je pulverise une partie d6 sulfate d'alumine, une partie* 

 de sulfate de magnesie, et deux parties de carbonate de 

 soude dans un mortier de verre j j'ajoute un peu d'eau' 

 pour humecter seulement le melange et en former une 

 espece de pate ; je verse ensuite peu-a-peu , et en bro- 

 yant a mesure , de la dissolution d'or alongee de six 

 fois son volume d'eau , jusqu'a ce que le tout ait pris 

 la coul-eur du souffre et la consistance d'une creme le- 

 gere ; je continue a broyer jusqu'a ce qu'il n'y ait plus 

 d'effervescence apparente , et que je ne sente plus le 

 grain des sels sous le pilon. J'ajoute alors peu-a-peu , et 

 en melant toujouts , assez d'eau pour la dissolution en- 

 tiere des sels. Cette manipulation minutieuse est essen- 

 tielle pour unit I'oxide d'or aux terres , et tout le succes 

 de I'operation en depend. Le precipite ne doit point etre 

 lave. J'ote avec un siphon I'eau surnageante une seule 

 fois , et je laisse secher le depot a I'ombre , etendu sur 

 une grande plaque de verre pour accelerer sa dessication. 

 Je mets ensuite en petite quantite , et sur I'epaisseur 

 d'environ deux lignes , sur un petit godet de porcelaine, 

 de la forme- d'un verre de montre aplati, et je I'expose 

 au feu jusqu'a ce qu'il ait pris la couleur pourpre : c'est 

 ainsi qu'a et^ compose I'^chantillon n.° i , avec lequel 

 est peint la draperie A. Cette couleur n'a pas I'eclat des 



